( 243 ) 



l'allure de celle-là. La chaleur spécifique des sulfures de 

 mercure grandit d'abord rapidement avec la température; 

 elle en devient ensuite presque indépendante, pour finir 

 par s'élever de nouveau d'une manière accentuée. 



D'après cet aperçu, ce travail se divise en trois parties : 

 la première comprend la détermination des densités des 

 sulfures en fonction de la température; la deuxième, celle 

 de la chaleur spécifique; enfin, la troisième, la conversion 

 des variétés l'une dans l'autre. On trouvera dans chacune 

 de ces parties la relation des résultats particuliers dont il 

 n'y a pas eu lieu de faire mention dans cette introduction. 



1° Détermination de la densité des diverses variétés de 

 sulfure de mercure en fonction de la température. 



J'ai opéré : 



1° Sur le sulfure de mercure noir obtenu par la précipi- 

 tation d'une solution étendue de bichlorure par un excès 

 d'acide sulfhydrique. Ce sulfure ne présente pas trace de 

 cristallisation ; 



2° Sur le sulfure de mercure rouge, formé par le contact 

 prolongé du sulfure noir précipité avec une solution de 

 polysulfure d'ammonium. En opérant à froid, on obtient 

 une poudre d'un rouge vif dans laquelle on ne peut décou- 

 vrir, même à l'aide d'un microscope à fort grossissement, 

 aucune trace de cristallisation (*). 



3° Sur le sulfure rouge produit par la sublimation du 

 sulfure noir précipité. 



(*) La formation des cristaux constatée déjà depuis plus d'un 

 demi-siècle (voir Gmelin, Handbuch der Chemie, 4 Auflage, t. III, 

 p. 485, 1844), paraît provoquée par une élévation de la tempéra- 

 ture. 



